104 .^Karsten ' • r 



Kupferoxydul aufgenommen, also die sogenannte Hamraergaare nicht allein 

 erlangt sondern schon etwas überschritten hat. Entblöfst man die Ober- 

 fläche des flüssigen, im Heerdc eingeschmolzenen Metalles, so werden, noch 

 ehe die vollständige Erstarrung auf der Oberfläche eintritt, Kupferkügelchen, 

 denen man den Namen Streu- oder Spritzkupfer gegeben hat, als ein feiner 

 und oft sehr dichter Regen, mit grofser Gewalt in die Höhe geschleudert. 

 Diese merkmirdige Erscheinung bietet nur das reine Kupfer und auch dieses 

 nur in dem angegebenen Zustande der Gaare dar. Hat das Kupfer eine 

 stärkere Beimengung von Kupferoxydul erhalten, oder ist es in einem hohen 

 Grade übergaar gemacht worden, so erfolgt die Erstarrung der Oberfläche 

 ganz i'uhig imd ohne die Bildung von Streukupfer ; auch kann das Metall 

 dann in Formen ausgegossen werden, ohne in denselben zu steigen. Es 

 zieht sich vielmehr beim Erkalten in den Formen zusammen, indem es, dem 

 allgemeinen Gesetz folgend, nach dem Erkalten einen kleineren Raum ein- 

 nimmt, als der ist, den es im geschmolzenen Zustande erfüllte. Man hat 

 über die Ursache dieser Erscheinung mancherlei Hypothesen aufgestellt. 

 Auch einige andere Metalle zeigen in so fern ein ähnliches Verhalten, als sie 

 sich beim Erkalten auszudehnen scheinen. Bei dem Wismuth ist es erst 

 kürzlich durch Hrn. Marx nachgewiesen worden imd bei dem Silber ist 

 diese Erscheinung unter dem Namen des Silberspratzens längst bekannt. 

 Schon die Piömer nannten das reinste und feinste Silber wegen seiner zerris- 

 senen Oberfläche: argeiilum piislulalum. Herr Marx hat nachgewiesen, 

 dafs dem Wismuth wirklich, eben so wie dem Wasser, das Maximum der 

 Dichtigkeit in einer höheren Temperatur als in der des Schmelzpunktes zu- 

 kommt, und dafs es sich daher beim Erkalten ausdehnt. Liefse sich ein 

 ähnliches Verhalten aber auch bei dem Kupfer erweisen, so würden daraus 

 allein doch noch nicht die Erscheinungen beim Erstarren, die sich diu'ch ein 

 Zerreifsen der Oberfläche und durch eine damit in Verbindung stehende Bil- 

 dung; von hohlen Räumen im Innern der erstarrten Masse zu erkennen ge- 

 ben, genügend erklärt werden können. Bei dem Silber kann das Spratzen 

 durch ein höchst langsames Erkalten der erstarrenden Masse ganz vei'hindert 

 werden, welches bei dem Kupfer, sei es wegen seiner gröfseren Strengflüs- 

 sigkeit, oder wegen der Wirkung einer stärkeren Krystallisationskraft, nicht 

 anders als dadurch geschehen kann, dafs das flüssige Kupfer erst bis zu ei- 

 nem gewissen Grade der Temperatur hinabsinkt und dann schnell zum 



